标题：Crl2MoV冷作模具钢
Crl2MoV冷作模具钢定义
Cr12MoV 钢有高淬透性，截面为 300 ～ 40 0㎜ 以下者可以完全淬透，在 300 ～ 40 0℃时仍可保持良好硬度和耐磨性，韧性较Cr12 钢高，淬火时体积变化最小。可用来制造断面较大、形状复杂、经受较大冲击负荷的各种模具和工具。例如，形状复杂的冲孔凹模、复杂模具上的镶块、钢板深拉深模、拉丝模、螺纹挫丝板、冷挤压模、冷切剪刀、圆锯、标准刀具等。钢的淬透性、淬火回火的硬度、耐磨性、强度均比Cr12高。用于制造截面较大、形状复杂、工作条件繁重下的各种冷冲模具和工具，如冲孔凹模、切边模、滚边模、钢板 深拉伸模、圆锯、标准工具和量规、螺纹滚模等。
CR12MOV物理性能
化学成份：碳 C ：1.45～1.70 
硅 Si：≤0.40 
锰 Mn：≤0.40 
硫 S ：≤0.030 
磷 P ：≤0.030 
铬 Cr：11.00～12.50 
镍 Ni：允许残余含量≤0.25 
铜 Cu：允许残余含量≤0.30 
钒 V ：0.15～0.30 
钼 Mo：0.40～0.60力学性能：硬度 ：退火,255～207HB,压痕直径3.8～4.2mm;淬火,≥58HRC
用途
Cr12MoV模具钢淬透性、淬火回火后的硬度、强度、韧性比CR12高，直径为300~400mm以下的工作可完全淬透，淬火变形小，但高温塑性较差。Cr12MoV多用于制造截面较大、形状复杂、工作负荷较重的合种模具和工具。
热处理工艺
热处理规范热处理规范：1.淬火,950～1000℃油冷;2.淬火1020℃,200℃回火2h。 
金相组织：细粒状珠光体+碳化物。 
交货状态：钢材以退火状态交货。深冷处理Crl2MoV钢经深冷处理， 深冷处理可使淬火马氏体析出高度弥散的超微细碳化物， 随后进行200℃低温回火后， 这些超微细碳化物可转变为 碳化物。未经深冷处理的马氏体， 在低温回火后， 仅在某些局部区域析出有少量的 碳化物。 Crl2MoV采用低温化学热处理方法, 在保持Crl2MoV钢高硬度和高耐磨性的基础上,离子渗氮、气体氮碳共渗、盐浴硫氰共渗种常用的低温化学热处理渗层的粘着抗力。3种低温化学热处理渗层均有显著的抗冲击粘着作用, 其中尤以盐浴硫氰共渗最佳。Crl2MoV钢制不锈钢器皿拉伸模经气体氮碳共渗处理后, 使用寿命达3万件以上, 较常规淬火、回火处理的同类模具寿命提高10倍以上。加硬处理为提高模具寿命达到80万模次以上，可对预硬钢实施淬火加低温回火的加硬方式来实现。淬火时先在500-600℃预热2-4小时，然后在850-880℃保温一定时间（至少2小时），放入油中冷却至50-100℃出油空冷，淬火后硬度可达50-52HRC，为防止开裂应立即进行200℃低温回火处理，回火后，硬度可保持48HRC以上盐浴渗钒处理Crl2MoV冷作模具钢的中性盐浴渗钒处理工艺，Crl2MoV钢经中性盐浴渗钒处理可获得碳化物渗层，一、碳钒化合物，该渗层组织均匀，具有良好的连续性和致密性，厚度均匀,结构致密，具有很高的显微硬度和较高的耐磨性，表面硬度、耐磨性及抗粘着性等性能大幅度提高。二、VC在奥氏体中的溶解度比它在铁索体中的溶解度高，随着温度的降低，VC从铁索体中析出，使合金强化及晶粒细化，化合物层表现出较高的硬度。 Cr12MoV 属于高碳高铬莱氏体钢, 碳化物含量高,约占20 % ,且常呈带状或网状不均匀分布,偏析严重, 而常规热处理又很难改变碳化物偏析的状况, 严重影响了钢的力学性能与模具的使用寿命。而碳化物的形状、大小对钢的性能也有很大的影响, 尤其大块状尖角碳化物对钢基体的割裂作用比较大,往往成为疲劳断裂的策源地,为此必须对原材料轧制钢材进行改锻,充分击碎共晶碳化物,使之呈细小、均匀分布, 纤维组织围绕型腔或无定向分布, 从而改善钢材的横向力学性能。 
锻造时对钢坯从不同方向进行多次镦粗和拉拔,并采用“二轻一重”法锻造,即坯料始锻时要轻击,防止断裂,在980～1 020 ℃中间温度可重击, 以保证击碎碳化物, 
Cr12MoV 钢未改锻,采用固溶双细化处理[5 ] ,即500 ℃及800 ℃左右二级预热,1 100～1 150 ℃固溶处理,淬入热油或等温淬火,750 ℃高温回火,机加工后960 ℃加热油冷后进行最终热处理, 也可使碳化物细化、棱角圆整化,晶粒细化。
Cr12MoV回火
Cr12MoV钢推荐的回火规范 

方案 
淬火温度 /℃ 回 火 
用 途 
加热温度/℃ 介质 硬度HRC Ⅰ 
Ⅱ 
Ⅲ 
1020~1040 消除应力 
去除应力，降低硬度 
去除应力，降低硬度 150~170 
200~275 
400~425 油或硝盐 
— 
— 61~63 
57~59 
55~57 Ⅳ 
Ⅴ 
Ⅵ 1115~1130 去除应力及形成二次硬化 
去除应力及形成二次硬化 
去除应力及形成二次硬化 510~520℃多次回火 
-78℃冷处理 
加510~520℃一次回火 
-78℃冷处理加一次510~520℃回火，再-78℃冷处理 — 
— 
— 60~61 
60~61 
61~6
Cr12MoV淬火
﻿方案第一次预热/℃第二次预热/℃淬火温度/℃冷 却硬度 
（HRC）﻿﻿﻿介质介质温度/℃在介质中冷却随后﻿﻿﻿﻿﻿Ⅰ 
Ⅱ 
Ⅲ 
Ⅳ 
Ⅴ550~660840~860950~1000 
1020~1040 
1020~1040 
1115~1130 
1115~1130 油 
油 
熔融硝盐 
油 
熔融硝盐20~60 
20~60 
400~550 
20~60 
400~450至室温 
至油温 
5~10min 
至油温 
5~10min空冷 
空冷 
空冷 
空冷 
空冷58~62 
62~63 
62~63 
42~50 
42~50注：1.方案Ⅱ、Ⅲ用于要求获得很高的力学性能及变形较小的工件，如螺纹滚子、搓丝板、形状复杂受冲击负荷的模具等；  　　2.方案Ⅳ、Ⅴ用于要求获得红硬性及耐磨性的工件，但力学性能较差，尺寸变形较大，如450℃以下工作的热冲模等；  　　3.这种钢对脱碳很敏感，预热和加热用的盐浴必须经过充分的脱氧后再使用；若在普通电炉中加热可将工件装入箱  　　内，填充以渗碳剂或生铁粉（这时工件可能有少许增碳现象，硬度可提高HRC1~2）。  　　表2-3-1 淬火状态的组织比例  　　  
淬火方案 冷却 碳化物/% 马氏体/% 奥氏体/% Ⅰ、Ⅱ油、硝盐 12 73~68 20~23 
对应牌号：
﻿国标：cr12mov  　　台标：skd11  　　德标：1.2601  　　DIN：x165crmov12  　　日标：skd11  　　韩标：STD11  　　意大利标准：x165crmow12ku  　　瑞典标准：2310  　　西班牙标准：x160crmov12  
美标：x12m
常用规格：
Cr12MoV|Φ10 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ11 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ12 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ13 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ14 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ15 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ16 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ17 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ18 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ19 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ20 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ21 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ22 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ23 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ24 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ25 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ26 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ28 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ29 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ30 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ32 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ35 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ38 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ40 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ42 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ45 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ48 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ50 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ52 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ55 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ60 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ65 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ70 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ75 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ80 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ85 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ90 冷作模具钢 　　Cr12MoV|Φ95 冷作模具钢